Source: http://docplayer.fi/4282767-Ennus-teras-terasrakenteiden-kayttoian-ennakointi.html
Timestamp: 2016-10-25 23:20:08+00:00
Document Index: 6698095

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐ENNUS-Teräs Teräsrakenteiden käyttöiän ennakointi
ENNUS-Teräs Teräsrakenteiden käyttöiän ennakointi
Download "ENNUS-Teräs Teräsrakenteiden käyttöiän ennakointi"
1 ENNUS-Teräs Teräsrakenteiden käyttöiän ennakointi Sirje Vares, Tuomo Ojanen, Pekka Pohjanne, Tarja Häkkinen VTT:n tutkimusraportti VTT-R2 Tiivistelmä Tässä julkaisussa esitetään teräsrakenteiden kuten tuuletettujen julkisivujen, sandwich elementtien, kaksoiskuorijulkisivujen, ohutlevykatteiden ja runkorakenteiden käyttöiän ennakoinnin periaatteet perustuen standardin ISO Standardin ISO esittelemä menetelmä on tarkoitettu rakenteiden käyttöikäsuunnitteluun. Menetelmä tunnetaan kerroinmenetelmällä, koska siinä käyttöiän ennakointi tehdään kertomalla vertailukäyttöikä eri tekijät huomioonottavilla kertoimilla. Kertoimet kattavat materiaalien laadut, rakenteelliset yksityiskohdat suunnittelusta, työnsuorituksesta, ympäristö- ja käyttörasituksista sekä huollon tason vaikutukset. Ohjelma käyttää vertailukäyttöikänä numeroarvoa, joka edustaa yleisesti arvioitua tyypillistä käyttöikää kohteessa. Kertoimien arvot perustuvat valmistajien asiantuntemukseen koskien materiaaleja ja valmistusprosesseja, valmistajien tietoihin perustuen kirjallisuuteen, testauksiin ja tutkimuksiin sekä VTT:n tutkijoiden asiantuntemukseen koskien materiaalien vaurioitumismekanismeja ja mallintamista. Kertoimien arvot eivät perustu yksittäisten kokeiden tuloksiin, vaan ne ovat asiantuntija-arvioita, jotka on laadittu hankkeeseen osallistuneiden asiantuntijoiden toimesta ja käsitelty yhteistyössä. Kertoimien arvot eivät näin ollen ole absoluuttisia ja suurin epävarmuus liittyy eri kertoimien yhteisvaikutukseen. Pyrkimyksenä on kuitenkin ollut saada prosessin tuloksissa näkyviin muutosten vaikutusten suunta ja merkitys kokonaisuudelle. Tarkoituksena on ollut tuottaa ensimmäinen aineisto avoimeen prosessiin, jossa lopputulos vähitellen tarkentuu käyttäjien ja asiantuntijoiden toimesta. 23 Alkusanat Tutkimus perustuu VTT:n aikaisempaan omarahoitteiseen tutkimukseen Käyttöiän ennakoinnin metodiikka tuotekehityksen ja elinkaarisuunnittelun tarpeisiin (1997) sekä TEKES-hankkeeseen Rakennusmateriaalien ja tuotteiden käyttöiän ennakointi (2001). Projektien tuloksena kehitettiin käyttöikälaskentamallit betoni-, puu- ja teräsjulkisivuille sekä teräskatteille. Nämä mallit muokattiin Excel-ohjelmien muotoon betoni-, puu- ja terätuotteiden osalta, minkä tuloksena on sarja ns. ENNUS-ohjelmia rakenteiden käyttöiän ennakointiin. Projekti käynnistettiin teollisuuden johdolla vuonna 2006 ja siinä päätehtävänä oli muokata ENNUS-Teräs käyttöikälaskentamallia uusilla tuoterakenteilla sekä materiaalivaihtoehtoilla. Tuloksena syntyi päivitetty ENNUS-Teräs laskentaohjelma. Projektin johtoryhmään kuuluivat seuraavat teollisuus-ja rahoittajayritysten edustajat kuten: Olli Kaitila, Pekka Yrjölä, TRY TRY Jukka Säynäjäkangas, Outokumpu Stainless Oy Janne Tanhuanpää, TapioHarju, Esa Juutti, Juha Valjus, Olavi Tenhunen, Rautaruukki Oyj Boliden Teknos Oy Finnmap Consulting Oy Finnmap Consulting Oy Projektipäällikkönä oli Tarja Häkkinen ja hänen lisäksi tutkimusryhmään kuuluivat VTT:n tutkijat: Pekka Pohjanne, Tuomo Ojanen ja Sirje Vares. 34 Sisällysluettelo Alkusanat Johdanto Tausta Käyttöikä ja sen laskennan periaatteet Käyttöikäsuunnittelu standardin ISO mukaisesti Ennakoitu käyttöikä ENNUS-Teräs -ohjelmassa Esteettinen ja tekninen käyttöikä Ympäristöolosuhteet ENNUS-Teräs ohjelman rakenne Rakenne- ja suunnittelukertoimet Tuuletetut julkisivu- ja katerakenteet Sadeveden tunkeutumisriski Tuuletus Katteen kallistuskulma Lämpötilatasot Kiinnikkeet Rakenteen suunnittelun kokonaiskerroin Kaksoiskuorijulkisivurakenne Runkorakenteet Tuulettamaton sandwich-rakenne käytönaikainen rasituskerroin Materiaaliominaisuudet Teräkset Sinkki ja sinkkipinnoitteet Maalipinnoitteen kestävyys Ilmastorasitusta kestävät teräkset (COR-TEN teräkset) Ruostumattomat teräkset5 7. Toteutus Käytöstä aiheutuvat rasitukset Rakenteen huolto Yhteenveto ja loppupäätelmät Lähdeluettelo6 1. Johdanto 1.1 Tausta Standardi ISO määrittelee rakennuksille ja rakennusosille kaksi ikää. Suunnittelukäyttöikä on omistajan tai häntä edustavan rakennuttajan asettama rakennuksen tai rakennusosan käyttöikätavoite. Ennakoitu käyttöikä on rakennuksen tai rakennusosan käyttöikäarvio kohteessa. Käyttöikäarviota tehtäessä otetaan huomioon käytetyt materiaalit, rakennesuunnittelu, työn suoritus, ympäristöolosuhteet, käyttörasitukset ja huollon taso. Suunnittelijan tehtävänä on huolehtia, että rakennuksen tai rakennusosan ennakoitu käyttöikä on pitempi kuin sen suunnittelukäyttöikä. Rakennuksien ja sen osien käyttöiän ennakointi on tärkeää, jotta voidaan varmistaa rakennuksen haluttu elinkaaren aikainen toimivuus. Rakennusosien käyttöiän arviointimalleja ja käyttöikäarvioita tarvitaan rakennuksen kunnossapidon hallinnan työkalujen kehittämisessä ja kunnossapidon toimenpiteiden suunnittelussa. Oikea-aikaisilla sekä oikeantyyppisillä ja -laajuisilla kunnossapitotoimenpiteillä on puolestaan suuri merkitys omistamisen tuottavuuteen ja kiinteistön käyttäjien tyytyväisyyteen. VTT:n aikaisemmassa tutkimushankkeessa, Julkisivujen ja katteiden käyttöiän ennakointi, kehitettiin julkisivu- ja katemateriaaleille käyttöiän ennakoinnin menetelmiä tuote-kehityksen ja elinkaarisuunnittelun tarpeisiin. Menetelmät kehitettiin betoni-, puuja teräsjulkisivuille sekä bitumikermi-, teräsohutlevy- ja betonitiilikatteille käyttäen pohjana standardissa ISO määriteltyä kerroinmenetelmää. Hanke päättyi vuonna Kehitetyt mallit muokattiin VTT:ssä Excel-ohjelmien muotoon betoni-, puu- ja teräsjulkisivujen suhteen, minkä tuloksena on sarja ns. ENNUS-ohjelmia rakenteiden käyttöiän ennakointiin. Kehitettyjä käyttöiän laskentamalleja on käytetty hyväksi tässä tutkimuksessa. ja tuloksena on syntynyt uusi versio terästuotteiden käyttöikälaskentaohjelmasta ENNUS-Teräs. ENNUS-Teräs -ohjelman uutta versiota on täydennetty siten, että ohjelman avulla voidaan nyt ennakoida erilaisten teräsrakenteiden käyttöikää. Ohjelmalla voi käsitellä seuraavia tuotteita: paikalla rakennettu tuuletettu teräsrakenteinen julkisivu, sandwich-elementti, kaksoiskuorijulkisivu, jossa julkisivuna on lasi ja takana teräsrakenne, teräskatteet, teräsrakenteiset runkorakenteet. 67 Lisäksi ohjelmaan mallinnettiin säänkestävä COR-TEN -teräs ja ruostumattomia terästuotteita seuraavasti: perinteinen austeniittinen ruostumaton krominikkeliteräs, ferriittinen ruostumaton teräs, ns. haponkestävä molybdeenisaosteinen ruostumaton teräs ja Mn-seosteinen austeniittinen ja Mn-seosteinen duplex ruostumaton teräs. Ohjelmaa täydennettiin myös sinkittyjen tuotteiden osalta siten, että mukana ovat Aluzink, massiiviset sinkkirakenteet ja valssattu sinkkikate. Samalla täydennettiin ENNUS-Teräs -menetelmää ja -ohjelmaa myös maalatun teräspinnan esteettisen käyttöiän ennakoinnin arvioinnilla niin esteettisen kuin teknisen turmeltumisen suhteen. 78 2. Käyttöikä ja sen laskennan periaatteet 2.1 Käyttöikäsuunnittelu standardin ISO mukaisesti ISO Service life planning- Part 1 General Principles määrittelee käyttöikäsuunnittelun päävaiheet ja käyttöiän arvioinnin periaatteet. Tavoiteasetannan yhteydessä rakennukselle asetetaan käyttöikätavoite, määritellään vaadittu toimivuus ja sen menetyksen kriteerit. Tavoiteasetannan yhteydessä määritellään myös, mitkä rakennuksen komponentit on tarpeen rakennuksen käyttöiän aikana kunnostaa, korjata tai korvata uusilla. Alustavien suunnitteluratkaisujen valinnan yhteydessä tarkistetaan, onko tavoiteltu käyttöikä saavutettavissa, kun otetaan huomioon hankkeen budjetti, aikataulu ja toimivuusvaatimukset. Tarkistetaan, täyttääkö suunnitelma rakennukselle asetetut toimivuusvaatimukset. Lisäksi tarkistetaan, onko mahdollista toteuttaa tarpeelliset uusimiset, kunnossapidot ja korjaukset aiheuttamatta huomattavaa häiriötä rakennuksen käytölle. Yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä valitaan materiaalit ja komponentit. Osana käyttöikäsuunnittelua tarkistetaan, että komponentit ovat yhteensopivia rakennuksen toimivuusvaatimusten kanssa. Tässä yhteydessä otetaan huomioon ympäristöolosuhteet, työn toteutus ja materiaalien pinnoitukset sekä huollon ja kunnossapidon tarpeet. Komponenttien käyttöiän arviointia varten ISO suosittelee menetelmää, jossa käyttöikä arvioidaan käytännön kokemusten, kenttäkokeiden ja/tai kiihdytettyjen kokeiden sekä tulosten analyysin perusteella. ISO suosittelee myös ns. kerroinmenetelmää. Kerroinmenetelmän mukaisesti referenssikäyttöikä voidaan määrittää seuraavan informaation pohjalta: Valmistajan tuottama aineisto; tämä informaatio voi olla yksittäinen luku tai kuvata tyypillistä käyttäytymistä Informaatio, joka pohjautuu käyttökokemuksiin ja havaintoihin vastaavista kohteista Informaatio, joka pohjautuu kansallisen tai kansainväliseen sertifikaattiin tuotteen kestävyydestä Yleinen kirjallisuuteen pohjautuva tieto 89 Rakentamista säätelevät standardit Parhaimmassa tapauksessa referenssikäyttöikätieto pohjautuu kuitenkin kokonaisvaltaiseen prosessiin, jossa edellä kuvatun mukaisesti käyttöikä arvioidaan käytännön kokemusten, kenttäkokeiden ja/tai kiihdytettyjen kokeiden sekä tulosten huolellisen analyysin perusteella. Ennakoitu käyttöikä kohteessa tarkennetaan ottamalla huomioon seuraavat tekijät: komponenttien laatu (A), suunnittelun laatu (B), työn suorituksen laatu (C), sisäolosuhteiden laatu (D), ympäristöolosuhteiden (ulko-olosuhteiden) laatu (E), käyttöolosuhteiden laatu (F) sekä huollon ja kunnossapidon taso (G). Standardin ISO kerroinmenetelmän mukaan: Ennakoitu käyttöikä = A * B * C * D* E * F * G * Referenssikäyttöikä 2.2 Ennakoitu käyttöikä ENNUS-Teräs -ohjelmassa ENNUS-Teräs -ohjelmaa voidaan luonnehtia seuraavasti ISO standardin määrityksiin nähden: Ohjelman avulla voi ennakoida tuotteen käyttöikää kohteessa ottaen huomioon materiaalien, ympäristö- ja käyttöolosuhteiden sekä toteutuksen ja kunnossapidon laatu. Ohjelma käyttää referenssikäyttöikänä numeroarvoa, joka edustaa yleisesti arvioitua tyypillistä käyttöikää kohteessa. Ennakoitu käyttöikä kohteessa saadaan kertomalla "oletettua tyypillistä käyttöikää" kuvaava referenssikäyttöikä kertoimilla. Erityisesti materiaalien laatu ja ympäristöolosuhteet vaikuttavat ratkaisevasti käyttöikään rasittavissa ympäristöolosuhteissa. Kertoimien arvot perustuvat valmistajien asiantuntemukseen koskien materiaaleja ja valmistusprosesseja, valmistajien tietoihin perustuen kirjallisuuteen, testauksiin ja tutkimuksiin sekä VTT:n tutkijoiden asiantuntemukseen koskien materiaalien vaurioitumismekanismeja ja mallintamista. 910 Kertoimien arvot eivät perustu yksittäisten kokeiden tuloksiin, vaan ne ovat asiantuntija-arvioita, jotka on laadittu hankkeeseen osallistuneiden asiantuntijoiden toimesta ja käsitelty yhteistyössä. Kertoimien arvot eivät näin ollen ole absoluuttisia ja suurin epävarmuus liittyy eri kertoimien yhteisvaikutukseen. Pyrkimyksenä on kuitenkin ollut saada prosessin tuloksissa näkyviin muutosten vaikutusten suunta ja merkitys kokonaisuudelle. Tarkoituksena on ollut tuottaa ensimmäinen aineisto avoimeen prosessiin, jossa lopputulos vähitellen tarkentuu käyttäjien ja asiantuntijoiden toimesta. 2.3 Esteettinen ja tekninen käyttöikä Ohjelman perusajatuksena on, että teräsrakenteiden ja -julkisivujen ja katteiden käyttöiän peruskriteereinä ovat: Kaikkien näkyvillä olevien pintojen kohtuullinen ulkonäön säilyminen Seinärakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta, joka estää veden kertymisen rakenteisiin Katteiden ja julkisivujen vedenpitävyys Pilarien ja palkkien kantavuus Ohjelmassa kertoimet on valittu siten, että ym. kriteerit toteutuvat aina. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että useimmissa tapauksissa ulkonäön kohtuullinen säilyminen tulee käyttöiän kriteeriksi. Ohjelma ottaa kuitenkin huomioon pinnoitteiden uusimisen (rajoitetut uusimiskerrat). Ohjelma ei laske yli sadan vuoden käyttöikiä. Sellaisissa tapauksissa, joissa valmistaja ei lainkaan suosittele esimerkiksi jotain tiettyä materiaalikombinaatiota oletetun huonon kestävyyden takia, ohjelma antaa käyttöikäarvioksi 0 vuotta. 1011 3. Ympäristöolosuhteet Ympäristörasitusluokkien määrittelyssä on käytetty standardiin ISO perusteita. Ilmastorasitusluokkien esimerkkikuvaukset tyypillisissä lauhkean ilmaston ulkoilmaympäristöissä ovat: C 1: Hyvin lievät olosuhteet (lämmin sisätila), C 2: Lievät olosuhteet Maaseutualueet (ulko-oloissa epäpuhtauksien määrä alhainen; sisätilat lämmittämättömiä), C 3: Kohtalaiset olosuhteet - Kaupunki- ja teollisuusolosuhteet (ulkooloissa alhaiset/kohtalaiset rikkidioksidikuormitukset; rannikkoalueet, joilla alhainen suolarasitus; tuotantotilat, joissa korkea kosteuspitoisuus), C 4: Ankarat olosuhteet - Teollisuus- ja rannikkoalueet (kohtalainen suolarasitus) C 5-I: Erittäin ankarat olosuhteet Teollisuusalueet (korkea kosteus ja ilmatila syövyttävä) C 5 M: Erittäin ankarat olosuhteet - Rannikkoalueet ja rannikon ulkopuoliset alueet (korkea suolapitoisuus). ENNUS-Teräs -laskentaohjelmassa erittäin rasittavat ympäristö-olosuhteet on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Ohjelma käsittelee tuotteiden käyttöikää ympäristöluokissa C2 C4. 1112 4. ENNUS-Teräs ohjelman rakenne Käyttöiän laskenta sisältää materiaalikohtaisia, rakennekohtaisia, toteutuksen tasoon liittyviä, käytöstä ja huollosta riippuvia parametreja, jotka otetaan huomioon käyttöiän laskennassa kukin omalla kertoimellaan. Näiden tulo kerrotaan lopulta ns. vertailukäyttöiällä, mistä tuloksena saadaan rakenteen ennakoitu käyttöikä. Ohjelma sisältää viisi erityyppistä teräsrakennetta ja useita materiaali- ja pinnoitevaihtoehtoja. Ohjelmassa käytetyt materiaalit pinnoitteineen esitetään taulukossa 1 ja ohjelman rakenne esitetään kuvissa 1-9. Taulukko 1. Ohjelmaan sisällytetyt teräsrakenteet ja materiaalit. Julkisivu, tuuletettu rakenne Sinkitty teräsjulkisivu (sinkki 350 g/m 2 ) Ferriittinen ruostumaton teräsjulkisivu (EN ) Ruostumaton teräsjulkisivu (EN /1.4307) Julkisivu, sandwich elementti Ferriittinen ruostumaton teräsjulkisivu (EN ) Ruostumaton teräsjulkisivu (EN /1.4307) Haponkestävä ruostumaton teräsjulkisivu (EN /1.4404) Kaksoiskuorijulkisivu (lasipinta) Ohutlevykatteet Runkorakenteet Lasijulkisivu + ferriittinen ruostumaton teräs (EN ) Lasijulkisivu + ruostumaton teräs (EN /1.4307) Lasijulkisivu + sinkkipinnoite (275 g/m 2 ) + maalipinnoite, PVDF (27µm) Sinkitty teräskate (sinkki 350 g/m 2 ) Valssattu sinkkikate (sinkki 0,8 mm) Aluzink (55 % Al + 45 % sinkkiä) Sinkitty teräsrakenne (sinkki 100 µm) Ferriittinen ruostumaton teräsrakenne (EN ) Ruostumaton teräsrakenne (EN ) Haponkestävä ruostumaton teräsjulkisivu (EN /1.4404) Mn-seosteinen austeniittinen ruostumaton teräsjulkisivu (EN ) Ruostumaton teräskate (EN /1.4307) Haponkestävä ruostumaton teräsrakenne (EN ) Mn-seosteinen austeniittinen ruostumaton teräsjulkisivu (EN ) Teräsjulkisivu + sinkkipinnoite (275 g/m 2 ) +maalipinnoite, PVDF (27µm) Haponkestävä ruostumaton teräskate (EN /1.4404) Mn-seosteinen duplex ruostumaton teräsrakenne (EN ) COR-TEN teräsjulkisivu Teräsjulkisivu +sinkkipinnoite (275 g/m 2 ) +maalipinnoite, PVDF 40µm Teräskate + sinkkipinnoite (275 g/m2) + maalipinnoite, Pural (50 µm) Ruiskumaalattu teräsrakenne (epoksipohja + uretaanipinta, sisäkäyttöön) Teräsjulkisivu + sinkkipinnoite (275 g/m2) +maalipinnoite, PVDF (27 µm) Teräsjulkisivu + sinkkipinnoite (275 g/m2) + maalipinnoite, PVDF (60 µm) Teräskate + sinkkipinnoite (275 g/m2) + maalipinnoite, PVDF (27 µm) Ruiskumaalattu teräsrakenne (epoksipohja + uretaanipinta, ulkokäyttöön) Teräsjulkisivu + sinkkipinnoite (275 g/m2) +maalipinnoite, PVDF 40 µm teräskate + sinkkipinnoite (275 g/m2) + maalipinnoite, mattapolyesteri (35 µm) Teräsjulkisivu + sinkkipinnoite (275 g/m2) +maalipinnoite, PVDF 60 µm Teräsjulkisivu + sinkkipinnoite (275 g/m2) +maalipinnoite, Polyesteri (25 µm) 1213 Kuvassa 1 esitetään julkisivujen, katteiden ja runkorakenteiden materiaalikohtaiset parametrit sinkityn ja maalatun teräsrakenteen osalta. Kuvassa 2 esitetään materiaalikohtaiset parametrit ruostumattomien teräsrakenteiden osalta. Kuvassa 3 esitetään julkisivurakenteiden (tuuletetut rakenteet ja sandwich elementti) suunnittelu/rakennekohtaiset parametrit. Kuvassa 4 esitetään kaksoiskuorijulkisivun suunnittelu/rakennekohtaiset parametrit. Kuvassa 5 esitetään ohutlevykatteiden suunnittelu/rakennekohtaiset parametrit. Kuvassa 6 esitetään runkorakenteiden suunnittelu/rakennekohtaiset parametrit. Kuvassa 7 esitetään toteutukseen liittyvät parametrit. Kuvassa 8 esitetään julkisivujen käytöstä aiheutuvat rasitukset. Kuvassa 9 esitetään katteiden käytöstä aiheutuvat rasitukset. Kuvassa 10 esitetään kaksoiskuorijulkisivujen käytöstä aiheutuvat rasitukset. Kuvassa 11 esitetään runkorakenteiden käytöstä aiheutuvat rasitukset. Kuvassa 12 esitetään rakenteiden huollon tasosta aiheutuvat parametrit. 1314 Kuva 1. Materiaalikohtaiset parametrit teräsrakenteiden osalta ENNUS-Teräs ohjelmassa. Kuva 2. Materiaalikohtaiset parametrit ruostumattomien teräsrakenteiden osalta ENNUS-Teräs ohjelmassa. 1415 Kuva 3. Teräsjulkisivurakenteiden (tuuletetut rakenteet ja sandwich elementti) suunnittelu/rakennekohtaiset parametrit ENNUS-Teräs ohjelmassa. 1516 Kuva 4. Kaksoiskuorijulkisivun suunnittelu/rakennekohtaiset parametrit ENNUS-Teräs ohjelmassa. 1617 Kuva 5. Teräsohutlevykatteiden suunnittelu/rakennekohtaiset parametrit ENNUS-Teräs ohjelmassa. 1718 Kuva 6. Runkorakenteiden suunnittelu/rakennekohtaiset parametrit ENNUS-Teräs ohjelmassa. Kuva 7. Toteutukseen liittyvät parametrit ENNUS-Teräs ohjelmassa. 1819 Kuva 8. Julkisivujen käytöstä aiheutuvat mahdolliset rasitukset ENNUS-Teräs ohjelmassa. Kuva 9. Teräsohutlevykatteiden käytöstä aiheutuvat mahdolliset rasitukset ENNUS- Teräs ohjelmassa. 1920 Kuva 10. Kaksoiskuorijulkisivurakenteen käytöstä aiheutuvat mahdolliset rasitukset ENNUS-Teräs ohjelmassa. Kuva 11. Rungon käytöstä aiheutuvat mahdolliset rasitukset ENNUS-Teräs ohjelmassa. 2021 Kuva 12. Huollon tason parametrit ENNUS-Teräs ohjelmassa. 2122 5. Rakenne- ja suunnittelukertoimet Työn lähtökohtana oli tilanne, jossa aiemmin tehdyn ohjelman käyttöiän arviointiin tarkoitetun mallin rakenne- ja suunnitteluosan kertoimia oli syytä tarkentaa. Rakenteeseen ja sen suunnitteluun liittyvät käyttöikään vaikuttavat kertoimet olivat mallissa osin leikkaavia toistensa kanssa ja osaa niistä oli vaikea suunnitteluvaiheessa luotettavasti määrittää tai edes arvioida. Tässä hankkeessa oli tavoitteena selkiyttää eri riskitekijöitä, eriyttää ne riittävästi toisistaan turhien päällekkäisyyksien välttämiseksi ja helpottaa niiden arviointia. Riskin eri osatekijöiden kertoimien asettaminen on vaikeaa, eikä se voi koskaan olla täysin oikein. Työssä on pyritty siihen, että osakertoimien jaottelu ja painotukset, niiden käyttö lopullisen kertoimen muodostamiseen ja niille valittavissa olevat luokat sekä niihin liittyvät kertoimet ohjaisivat suunnittelua kaikilta osin mahdollisimman kestäviin ratkaisuihin. Vaikka todellisen, toteutuvan käyttöiän ennakointi voi olla vaikeaa, tavoitteena on antaa kuva eri vaihtoehtojen merkityksestä kokonaisuuden kannalta siten, että ne ovat keskenään vertailukelpoisia ja että mallin käyttö hyvään käyttöikään ohjaavana työkaluna on mahdollista. Käyttöikään vaikuttavat rakenne- ja suunnittelutekijät ja niihin liittyvät kertoimet perustuvat asiantuntija-arvioihin, joiden taustana on eri hankkeiden tuloksista syntynyt käsitys. Mallin tekijät on pyritty valitsemaan ottaen huomioon kokonaistoimivuus. Tämä on haasteellista, sillä yksittäisen tekijän merkitys ympäröiville rakenneosille voi tapauksittain vaihdella paljonkin. Mallia voi käyttää myös muistilistan tyyppisenä apuvälineenä, mutta oikeiden valintojen ja kokonaistoimivuuden varmistaminen jää edelleen suunnittelijan vastuulle. 5.1 Tuuletetut julkisivu- ja katerakenteet Merkittävimpiä tekijöitä, jotka vaikuttavat rakenteiden kosteusoloihin ja sitä kautta käyttöikään ovat tuuletuksen toteutuminen ja sadeveden pääsy rakenteeseen vallitsevissa sääoloissa. Seuraavassa esitetään tarkentavia selvennyksiä eri tekijöiden ja niihin liitettyjen kertoimien valintaperusteista Sadeveden tunkeutumisriski Sadeveden tunkeutumisen mahdollisuutta julkisivuverhouksen taakse pyritään arvioimaan liitos- ja pellitysdetaljien suunnittelun ja toteutuksen tasolla. Riski kasvaa, jos tuuletusraossa on sadeveden poistumista estäviä, rakenteeseen päin johtavia tai patoavia 2223 rakenneosia. Vastaavasti arvioidaan katerakenteen aluskatteen riskejä veden kasaantumisen ja vuodon osalta. Alhaiset kertoimet virhetilanteissa kuvaavat niiden aiheuttamaa suurta riskiä. Jatkuva kosketus sadeveden kanssa on erityisen tuhoisaa COR-TEN teräksille, joten niiden riskikertoimet ovat tässä osassa alhaisimmat Tuuletus Tuuletuksen toteutumiseen vaikuttaa mm. rakenteen tuulettava pinta-ala ja tuuletusvälin tai -kanaviston mahdollistama tuuletusvirtaama. Usein tuuletusvälissä on erilaisia tuuletusreittiä kuristavia rakenteellisia tekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon tuuletuksen toteutumista arvioitaessa. Tuuletuksen toteutumista kuvaavat kertoimet saadaan pinta-alojen perusteella (Kuva 13-15). Kuvien määritykset pätevät julkisivu- ja katerakenteille. Olennaisin tekijä tuuletuksen toimivuudessa on tuuletusvälin virtauspoikkipinnan pintaalan osuus verrattuna tuuletettavan rakenneosan pinta-alaan. Tälle tekijälle annetaan painokerroin 0,50. Jos tuuletus tapahtuu vierekkäisten rakojen kautta, voi rakojen välinen etäisyys heikentää tuuletuksen toimivuutta ja tälle on asetettu painokerroin 0,2. Tuuletusreitin virtausta voivat lisäksi heikentää sisään- ja ulosvirtausaukot sekä muut kuristavat rakenneosat, mille on asetettu painokerroin 0,3. Kokonaiskerroin tuuletuksen toteutumiselle saadaan osatekijöiden painotettuna keskiarvona. L b n kpl / leveys b h L Tuuletettava ala A = b * L Tuuletuskanavan poikkipinta-ala A tkan = b * h = vallitsevan virtausreitin ala Tuuletuskanavan pinta-alaosuus koko alasta A rel,tuul = A tkan /A Kuristuskohdan ala A kur = n * A r = n* ( * 2 / 4) = pienin virtausreitin poikkipinta Kuristuskohtien pinta-alaosuus koko alasta A rel,kur = A kur /A Kuva 13. Tuuletuksen toimivuuteen vaikuttavien pinta-alojen määritys, kun rakenteen tuuletus tapahtuu ilmavälin kautta. Ilmavälissä on virtausta kuristavia reikäorsia. b 2324 b h L L A kan = c * d n kpl / leveys b c d Tuuletettava ala A = b * L Tuuletuskanaviston virtausreitin poikkipinta-ala A tkan = n * A kan = n * c *d Tuuletuskanavan pinta-alaosuus koko alasta A rel,tuul = A tkan /A Tuuletuskanavistona esim. uravilla, profiilipelti, tmv. jatkuva ilmakanavisto Kuristuskohtina käsitellään sisään- ja ulosvirtauksen aukot ja mahdolliset epäjatkuvuuskohdat kanavistossa b Kuva 14. Tuuletuksen toimivuuteen vaikuttavien pinta-alojen määritys, kun rakenteen tuuletus tapahtuu ilmakanavien kautta. Ilmakanavien on oltava yhtenäiset tuuletusaukkojen välillä tai niiden epäjatkuvuudet on käsiteltävä erikseen. Pinta-alaosuuksien lisäksi kanavien väli vaikuttaa kosteuden tuulettumiseen, mikä otetaan huomioon tähän liittyvässä kertoimessa. 2425 L tuulettumaton alue A Eituul b kur tuulettumaton alue A Eituul L kur b Tuuletettava ala A = L * b - A Eituul,tot Tuuletuskanaviston virtausreitin poikkipinta-ala lasketaan vallitsevan kanavaleveyden b kur mukaan Esim. avoin kanava, jonka korkeus on h: A tkan = b kur * h Vallitseva kanavadimensio on b kur, jos kuristetun reitin osuus L kur /L > 20 % Muut kuristukset otetaan mukaan pienimmän virtausalan mukaan Kuva 15. Tuuletuksen toimivuuteen vaikuttavien pinta-alojen määritys, kun rakenteen tuuletuskanava kapenee merkittävältä osaltaan, minkä vuoksi virtauksen suunta muuttuu ja se kuristuu Katteen kallistuskulma Kattorakenteiden osalta on otettu tuuletuksessa huomioon katon kallistuskulma, mikä vaikuttaa suoraan lämpötilaeron aiheuttamaan tuuletuksen tehoon. Lisäksi rakennuksen korkeus ja sijainnin tuulisuusolot vaikuttavat tuuletukseen. Vinot sisäkatot johtavat kokemusperäisen tiedon perusteella muita useammin ongelmatilanteisiin. Syitä voivat olla esimerkiksi liitosdetaljien toteutus, ilmatiiviys, tuuletuksen toimivuus eri osissa, yms. Tälle on asetettu riskiä kuvaava kerroin Lämpötilatasot Katteen kallistus ja väri vaikuttavat katteen lämpötilatasoihin ja siten siihen kohdistuvaan rasitukseen. Tummat ja aurinkoon suunnatut katteet saavat matalamman kertoimen kuin vaaleat tai pohjoiseen suunnatut. 2526 5.1.5 Kiinnikkeet Kiinnikkeiden laatu ja kiinnikkeiden kosketus ulkoilmaan käsitellään aiemmassa kerroinmallissa esitetyn mukaisesti Rakenteen suunnittelun kokonaiskerroin Periaatteena rakenne- ja suunnittelukertoimen ratkaisemisessa osakertoimista oli käyttää kokonaisuudessa mukana kaikkia osatekijöitä ja toisaalta korostaa pahimman riskitekijän merkitystä. Pahin riskitekijä on osatekijöiden kertoimien minimiarvon saava tekijä, joka kuvaa suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvää suurinta käyttöikään vaikuttavaa tekijää ja sen riskiä. Tämän korostaminen helpottaa suunnittelijan työtä rakenteen käyttöikää korjaavien ensisijaisten tekijöiden etsimisessä. Kaikkia osatekijöitä on syytä käyttää mukana kokonaisarviossa, sillä pelkästään yhden minimikertoimen hakeminen voisi johtaa muiden tekijöiden suhteuttamiseen heikoimman mukaan, mikä antaisi kokonaisuudesta liian huonon kuvan. Rakenteen suunnittelun kertoimet ovat ilmoitettu taulukoissa 2 6. Taulukko 2. Tuuletetut julkisivurakenteet. B Toteutus B1 Tuuletus B1a Tuuletusvälin tai -kanavien virtauspoikkipinnan osuus tuuletettavan rakenneosan pintaalasta > 0,20 % 0,1 % -0,2 % 0,03-0,1 % < 0,03 % Kerroin 1,1 1,0 0,95 0,85 B1b Tuuletusrakojen välinen etäisyys Yhtenäinen, rakenteen < 150 mm mm mm >400 mm levyinen tila Kerroin 1,0 1,0 0,95 0,9 0,85 B1c Tuuletusreitin virtausta kuristavien kohtien (kiinnitysorret yms.) pinta-alaosuus tuuletettavan rakenneosan pinta-alasta ja kuristuskohtien lukumäärät Kuristuskohtien lukumäärä virtausreitillä, ml. tulo- ja poistoaukot Alaosuus > 15 Kerroin > 0,03 % ,005 0,03 % 1 0,95 0,9 0,85 < 0,005 % 0,95 0,9 0,8 0,7 B1 B1 = 0,5 * B1a + 0,2 * B1b + 0,3 * B1c B2 B2a Sade- ja kondenssivesi Sadeveden tunkeutumismahdollisuus julkisivuverhouksen taakse Erityinen huomio Normaalitason Alimitoitettu sadekuor- suunnittelu ikkunapellitys, Selkeästi puutteellinen 2627 mitusta vastaan vuotoriski suunnittelu Kerroin (pl. COR-TEN) 1,05 1 0,9 0,8 Kerroin COR-TEN -teräksellä 1 0,95 0,8 0,6 B2b Julkisivuverhouksen taakse pääsevän/ kondensoituvan veden johtaminen ulos Suunniteltu veden poisjohtaminen Joitakin vaakapintoja Paljon vaakapintoja Kerroin (pl. COR-TEN) 1 0,95 0,85 0,7 Kerroin, COR-TEN teräksellä 1 0,9 0,7 0,5 B2 B2 = B2a * B2b B3 Kiinnikkeet Kiinnikkeiden rasitusolosuhde C2 C3 C4 Suojattu kiinnike Sinkitty teräskiinnike, rajoittuu ulkoilmaan, 1 0,9 0,4 Ruostumaton teräskiinnike, rajoittuu ulkoilmaan, 1 1 0,6 Haponkestävä teräskiinnike, rajoittuu ulkoilmaan, COR-TEN kiinnike, rajoittuu ulkoilmaan B = B min * B,aver3-Bmin B min = min(b1,b2,b3) B aver3-bmin = (B1+B2+B3 -Bmin)/2 Taulukko 3. Katerakenteet Vettä kerääviä rakenneonteloita B Toteutus B1 Tuuletus B1a Tuuletusvälin tai -kanavien virtauspoikkipinnan pinta-alaosuus tuuletettavan rakenneosan pinta-alasta >0,40 % 0,1 % -0,4 % 0,025-0,1 % 0,01 0,025 % < 0,01 Kerroin 1,05 1 0,95 0,9 0,8 B1b Tuuletusvälin yhtenäisyys Yhtenäinen, rakenteen < 150 mm mm mm >400 mm levyinen tila Kerroin 1,0 1,0 0,95 0,9 0,80 B1c Tuuletusreitin virtausta kuristavien kohtien (kiinnitysorret yms.) pinta-alaosuus tuuletettavan rakenneosan pinta-alasta ja kuristuskohtien lukumäärät Kuristuskohtien lukumäärä virtausreitillä, ml. tulo- ja poistoaukot Alaosuus > 15 > 0,1 % ,025 0,1 % 1 0,95 0,95 0,95 0,01 0,025 % 0,95 0,95 0,9 0,9 < 0,01 % 0,95 0,85 0,8 0,8 B1d Katon kaltevuus Kallistus > 1:3 1:7-1:3 < 1:7 kerroin 1 0,95 0,9 2728 B1e Katon tuulenpaine-olot Korkea rakennus, tuuliset olot Normaalit tuulenpaineolot Tuulensuojainen rakennuspaikka Kerroin 1,05 1,0 0,95 B1 B1 = (0,5 * B1a + 0,2 * B1b + 0,3 * B1c)* B1d * B1e B2 Aluskatejärjestelmä Suojaa kondenssilta ja vuodoilta Kondenssiveden paikallinen kerääntyminen mahdollinen, ei vedenpoistoa Aluskatteen vuoto rakenteeseen mahdollinen Kerroin 1,05 1,0 0,95 B3 Detaljit Suunnittelu ohjeiden mukaan Ohjeita ei noudatettu Kerroin (pl. ruostumaton) 1 0,7 Kerroin, Ruostumaton teräs 1 0,7 B4 Kiinnitystapa Ei lävistävä Kiinnitys lävistävillä kiinnikkeillä Väärät kiinnikkeet tai määrä väärä Kerroin (pl. ruostumaton) 1,05 1 0,65 Kerroin ruostumaton teräs 1 0,8 0,65 B5 Muut rakennetekijät Ei muita tekijöitä Vino sisäkatto Kerroin 1 0,9 B = B min * B,aver5-Bmin B min = min(b1,b2,b3,b4,b5) B aver5-bmin = (B1+B2+B3+B4+B5-Bmin)/4 5.2 Kaksoiskuorijulkisivurakenne Kaksoiskuorijulkisivurakenne antaa oikein suunniteltuna ja toimivana lisäsuojan sadetta vastaan. Ulkolasin tiivisteiden tai lasin vaurioituminen voi aiheuttaa kosteusriskin tuuletusvälin tai sisäkuoren rakenneosille. Tämä voi toteutuessaan olla merkittävämpi kuin muuten tuuletetuilla rakenteilla. Riskiä lisää se, että toimivuus on yhden ulkoilmaan rajoittuva kerroksen ja sen tiivisteiden varassa. Erityisesti riski kasvaa kallistetuissa rakenteissa, joita lumen ja veden jäätymis/sulamissyklit rasittavat voimakkaasti. Rakenteen toimivuudessa otetaan huomioon huoltomahdollisuus, ts. pääsy lasiosien väliin ja rakenteiden huollettavuus sieltä käsin. Tarkastusten ja huollon merkitys käytönaikaisen toimivuuden varmistamisessa parantaa käyttöikäennustetta. Ilmavälin lämpötilojen kannalta merkittäviä tekijöitä ovat ulkopinnan lasiosien auringonsäteilyn läpäisevyys ja ilmanvaihdon riittävyys ja hallinta ilmavälissä. Lämpötila- 2829 B B1a vaihtelut aiheuttavat suuriakin dimensiomuutoksia, jotka on otettava huomioon materiaalivalinnoissa ja kokonaistoimivuudessa. Kokonaisuuden kannalta arvioituna ilmavälin korkeat (tai hyvin matalat) lämpötilat heikentävät termistä viihtyisyyttä ja kasvattavat energiankulutusta, mutta näitä vaikutuksia ei voida ottaa tässä tarkastelussa huomioon. Ilmavälin ilman puhtaus ja riski ilmavälin rakenteiden likaantumiselle vaikuttaa suoraan esteettiseen käyttöikään ja välillisesti toiminnallisen kestoiän arvioon. Taulukko 4. Kaksoiskuorijulkisivurakenteet. Toteutus Tuuletuksen toteutuminen Julkisivujen tuuletus on Ei tuuletuksen mitoitusta mitoitettu kuormituksen mukaan Ei tuuletuksen säätöautomatiikkaa Kerroin 1 0,9 0,85 0,8 B1b Tuuletuksen jakautuminen Tuuletus kattaa Katveita tai muu- koko tuuletettavan ten epätasainen julkisivun ilmanjako Kerroin 1 0,9 B1c Lasin säteilyläpäisevyys Lasin läpäisyominaisuudet valittu julkisivun suuntauksesta riippuvan kuormituksen mukaan Kerroin 1 0,85 B1 B1 = 0,3 * B1a + 0,2 * B1b + 0,5 * B1c Puutteita mitoituksessa Ei huomiota lasiosien läpäisevyyksien suunnitteluun B2 Sade- ja kondenssivesi B2a Sadeveden tunkeutumismahdollisuus julkisivuverhouksen taakse Detaljien ja tiivisteiden suunnittelu kuormituksen mukaisiin oloihin Ei erityishuomiota sateenpitävyyden pysyvyyteen Kerroin 1 0,95 B2b Kallistettujen lasikatteisia pintojen kallistuskulma (90º = pystysuora) 80-90º º º < 45 º Kerroin 0,95 0,9 0,85 0,8 B2 B2 = B2a * B2b B3a Ilmavälin syvyys Tila on riittävä tarkastukseen ja huoltoon Tila ei ole riittävä kaikilta osin Tila liian ahdas huoltoon ilmavälistä käsin Kerroin 1 0,95 0,9 B3b Ilmavälin huollon suunnittelu Kaikki ilmavälin tilat suunniteltu Yksittäisiä puutteita em. Useita puutteita ja varusteltu luoksepäästäviksi suunnittelussa / toteutuksessa Kerroin 1 0,95 0,9 B4 Ilmavälin rakenteiden laatu Rakenteeseen kohdistuvien Pieniä puutteita Toimimattomia materiaali- tai rasitusten mukaiset materi- materiaali- tai pin- pinnoitusvalintoja 2930 aalit ja pinnoitukset noitusvalinnoissa Kerroin 1 0,95 0,8 B5 Lämpöliikkeiden hallinta Lämpöliikkeiden hallinta Ei erityishuomiota otettu huomioon rakenteen lämpöliikkeisiin, ja sen liitosrakenteiden korkeus h 8 m suunnitellussa Kerroin 1 0,9 0,8 B = B min * B,aver4-Bmin B min = min(b1,b2,b3,b4;b5) B aver3-bmin = (B1+B2+B3+B4+B5 -Bmin)/4 Ei erityishuomiota lämpöliikkeisiin, korkeus h > Runkorakenteet Runkorakenteet poikkeavat toiminnaltaan julkisivu- ja katerakenteista, koska niiden lämpötilatasot ovat usein lähempänä sisäilman vastaavaa kuin ulkoilmaan rajoittuvilla rakenneosilla. Lämmityskaudella runkorakenteiden ulkoilmaa korkeampi lämpötila edistää kosteuden kuivumista rakenteiden pinnoilta ja pienentää kosteuden kertymisen riskiä. Siten ulkovaipan teräsrunkorakenteiden käyttöikää ei voida arvioida julkisivujen rakenne- tai olosuhdekertoimilla. Poikkeustapauksissa runkorakenteet ovat osittain tai jopa kauttaaltaan alttiina ulko- (tai sisä)ilman olosuhteille (erilaiset parvekerakenteet, ulkovarastojen katot, jne.) ja mahdollisille käytönaikaisille olosuhteille. Näissä tapauksissa lämpö- ja kosteusrasitukset sekä mekaaninen kuormitus voivat kohdistua runkorakenteisiin huomattavan voimakkaina, mikä tulee ottaa niiden suunnittelussa ja suojauksessa erityisesti huomioon. Heikosti eristetty runkorakenne voi muodostaa voimakkaan paikallisen kylmäsillan. Tämä johtaa moniin kokonaistoimivuutta heikentäviin ilmiöihin. Yhdellä kertoimella tätä on mahdoton kuvata kattavasti, mutta tekijän mukaanoton tarkoituksena on kiinnittää huomio tähän liittyviin riskeihin kokonaisuuden kannalta. Taulukko 5. Runkorakenteet. B B1 B2 Toteutus Kylmäsillat Runkorakenteen Sisäverhouksen pinta- dtp 1,0 ºC Sisäpinnan kon- riski lämpötilan maksimipoikdenssi mahdol- muodostaa kylmäsiltoja keama rungon kohdalla, linen dtp = Tp,runko Tp,muu dtp < 1,0 ºC Kerroin 1 0,95 0,85 Runkorakenne osittain Suojattuna sateelta ja Alttiina aurin- Alttiina sateelle ulkoilmassa auringon säteilyltä gon säteillylle 3031 Kerroin maalatuille rakenteille Kerroin muille runkorakenteille B = B1 + B2 1,0 0,9 0,9 1,0 1 0,9 5.4 Tuulettamaton sandwich-rakenne käytönaikainen rasituskerroin Ideaalisesti toimivaan sandwich-rakenteeseen ei tule sisä- tai ulkopuolelta kosteutta. Lisäksi sisäpinnan höyry/ilmatiiviys on ulkopintaa korkeampi. Vähäinen määrä ylimääräistä kosteutta voi siirtyä eristeontelosta ulospäin haittaa aiheuttamatta. Kosteuden poistuminen rakenteesta perustuu diffuusioon ja paikalliseen, ajoittaiseen ilmavuotoon eristeontelon ja ulkoilman välillä. Tuulettumattoman rakenteen toiminta on kuitenkin herkkä ylimääräisille kosteusvirroille. Tämä riski korostuu, jos kuormitus ylittää kosteuden poistumismahdollisuudet. Soveltuviin käyttöoloihin oikein toteutettu sandwichrakenne toimii yhtä hyvin kuin tuuletettu rakennekin. Tuuletetun rakenteen selviytymiskyky ylimääräisistä kosteuskuormista on yleensä kuitenkin huomattavasti sandwichrakennetta parempi. Rakenteen merkitys pyritään ottamaan huomioon myös käyttöoloja kuvaavan Käytöstä aiheutuvat rasitukset kertoimen (D) avulla. Sisäilmasta tulevan kosteusrasituksen kasvaessa tätä kuvaava osakerroin kasvaa tuulettamattoman rakenteen tapauksessa nopeammin kuin tuuletetun rakenteen tapauksessa. Suunnittelun tai toteutuksen merkitystä käyttöikään voidaan sandwich rakenteiden sovellutuksissa arvioida lähinnä kokonaisuuden kannalta. Esimerkiksi suuret lämpöliikkeet voivat aiheuttaa mekaanista rasitusta sekä itse rakenteessa että tähän liittyvissä muissa rakenteissa ja rakenneosissa. Tämän arviointi jää kuitenkin mallissa otettu/ei otettu huomioon -tasolle ja edellyttää suunnittelua kokonaistoimivuuden kannalta. Taulukko 6. Kosteuskuormituksen aiheuttama riski. Kosteuskuormitusriski rakenteeseen Sisäilman olosuhteet vastaavat asuin- tai toimistorakennuksen kuormia, höyryn- /ilmansulun toimivuus hyvä Normaalia hieman suurempi sisäilman kosteustaso tai lievästi kohonnut riski kosteuden tunkeutumisesta rakenteeseen Tavanomaista asuinkäyttöä huomattavasti korkeammat sisäilman kosteuskuormat tai olennainen riski kosteuden Tuuletetut julkisivurakenteet Tuuletetut kattorakenteet Sandwichrakenteet 1,0 1,0 1,0 0,95 0,90 0,80 0,90 0,80 0,70 3132 tunkeutumisesta rakenteeseen 3233 6. Materiaaliominaisuudet Ilmastollisen korroosion voimakkuus vaihtelee olosuhteiden mukaisesti. Ilmastolliset olosuhteet voidaan karkeasti luokitella neljään luokkaan: maaseutuilmasto, kaupunkiilmasto, teollisuusilmasto ja meri-ilmasto. Ilmaston korroosiovaikutukset lisääntyvät mainitussa järjestyksessä. Metallien ilmastollinen korroosio on luonteeltaan sähkökemiallista eli se tapahtuu vesiliuosten välityksellä. Kosteus voi olla peräisin sateesta, sumusta, lumesta tai ilman sisältämän kosteuden tiivistymisestä. Korroosion edellytyksenä ei kuitenkaan ole metallipintojen näkyvä kosteus, vaan syöpymistä tapahtuu jo, kun ilman suhteellinen kosteus on %. Korroosioreaktioiden tapahtumisen mahdollistavaa aikaa kutsutaan pinnan märkänäoloajaksi, ja yleensä siksi laskentaa aika, jolloin ilman lämpötila on yli 0 C ja suhteellinen kosteus yli 80 %. Alle 60 % kosteudessa ilmastollinen korroosio on merkityksettömän vähäistä. Metallien herkkyys ilman kosteudelle, lämmölle ja epäpuhtauksille (kloridit, rikkiyhdisteet) vaihtelee paljon. Tavalliset teräkset eivät kestä ilmastollisia rasituksia, eikä niitä käytetä ulkona ilman suojaavia pinnoitteita. Metallit (esim. sinkki, kupari), jotka muodostavat pinnoilleen liukenemattomia korroosiotuotteita, kestävät ilmastollista korroosiota selvästi terästä paremmin. Passivoituvat metallit (esim. ruostumattomat teräkset) kestävät hyvin ilmastorasituksia. Ilman epäpuhtaudet nostavat metallipinnoille muodostuvien vesikalvojen johtavuutta ja näin kiihdyttävät useimpien metallien syöpymistä. Pinnoilla olevat epäpuhtaudet voivat myös kasvattaa märkänäoloaikaa. Tämä koskee erityisesti hygroskooppisia suoloja ja kerrostumia. Märkänäoloaika riippuu myös mikroilmastosta. Esimerkiksi rakennuksen pintalämpötila, sijainti mahdollisiin kosteuslähteisiin nähden, kasvillisuuden varjostus, roskat ja auringon säteily vaikuttavat siihen, miten pitkään kosteus pysyy pinnalla. Ilman suhteellinen kosteus on usein suurempi maan pinnan välittömässä läheisyydessä kuin korkeammalla. Pystysuorat pinnat syöpyvät yleensä hitaammin kuin vaakasuorat pinnat, jotka ovat pitempään kosteina. Toisaalta kuivumisnopeus riippuu ilman lämpötilasta sekä ilman ja tuulen suunnasta. Lievästi kaltevat pinnat saattavat olla suotuisampia suuntautuessa etelään tai länteen kuin pohjoiseen tai itään. Sadevedeltä suojassa olevien pintojen korroosio voi olla voimakkaampaa kuin sadevedelle alttiina olevien pintojen. Vaikka sade kastelee pinnat ja siten altistaa materiaalit korroosiolle, niin sade myös huuhtelee pinnoilta syöpymistä kiihdyttäviä epäpuhtauksia ja kerrostumia. 3334 6.1 Teräkset Seostamattomia hiili- eli rakenneteräksiä ei voida käyttää suojaamattomina ulkoilmassa, niiden heikon yleisen korroosionkestävyyden takia. Kosteassa ilmassa paljaan teräksen pinnalle muodostuu punaruskeaa ruostetta, joka ei estä korroosion etenemistä. Ilman epäpuhtauksista etenkin kloridit ja rikkiyhdisteet kiihdyttävät terästen korroosiota. Meri-ilmastossa kloridit kiihdyttävät terästen ilmastollista korroosiota. Vastaavasti teiden ja katujen sulana pitämiseen käytetyt maantiesuolat kiihdyttävät terästen korroosiota. Kaupunki ja teollisuusilmastossa ilman kaasumaiset epäpuhtaudet, erityisesti rikkidioksidi, heikentävät korroosionkestävyyttä maaseutuilmastoon verrattuna. Tyypillistä terästen ilmastolliselle korroosiolle on, että se hidastuu ajan kuluessa. Hiiliteräksen ohjeellisena korroosionopeutena maaseutuilmastossa ensimmäisen kymmenen vuoden aikana voidaan pitää alle 0,2 mm/10 a ja kaupunki- ja meri-ilmastossa alle 0,5 mm/10 a (Korroosiokäsikirja 1988). Taulukossa 7 on esitetty ENNUS-Teräs ohjelmassa teräsrakenteiden käyttöikälaskennassa käytetyt korroosionopeusarvot eri rasitusluokissa. Arvot perustuvat viimeaikaisimpiin julkaistuihin ilmastollisen korroosion koetuloksiin (Kaunisto 1993 ja 1994). Korroosion estämiseksi teräsrakenteet yleensä kuumasinkitään ja/tai maalataan. Taulukko 7. Terästen ilmastollinen korroosio. Rasitusluokka Korroosionopeus, µm/a C2 10 C3 30 C Sinkki ja sinkkipinnoitteet Sinkki on epäjalo metalli, jonka korroosionkestävyys ja käytettävyys eri olosuhteissa on riippuvainen sinkinpinnalle muodostuvien korroosiotuotekerrosten ominaisuuksista. Puhtaassa kosteassa ilmassa sinkin pinnalle muodostuu sinkkihydroksidia Zn(OH) 2, joka reagoi ilman hiilidioksidin kanssa muodostaen sinkkikarbonaattia 2 ZnCO35 Zn(OH) 2 (Harju 1988). Muodostuva emäksinen sinkkikarbonaattikerros on tiivis, hyvin pinnassa pysyvä ja veteen niukkaliukoinen ja se suojaa sinkkiä korroosiolta. Suojaavan oksidikerroksen ansiosta sinkin ilmastollisen korroosion nopeus suotuisissa olosuhteissa on vain noin 1/10 teräksen korroosionopeudesta (Kaunisto 1988). Sinkkipinnoitteita käytetään suojaamaan teräsrakenteita korroosiolta. Niiden suojauskyky perustuu kahteen asiaan (Harju 1988): Sinkkipinnoite estää kosteuden ja hapen pääsyn teräksen, jolloin teräksen korroosiota ei tapahdu. Epäjalo pinnoite suojaa terästä myös katodisesti mm. naarmujen, kolhujen ja leikkausreunojen kohdalla. Sinkkipinnoitteen kestoikä on suoraan verrannollinen pinnoitepaksuuteen ja ilman puhtauteen. Korroosiotuotekerrosten suojauskyky heikkenee mm. happamien rikkiyhdisteiden, kloridien ja kosteuden vaikutuksesta. Sinkin korroosionopeus maaseutuilmastossa on noin 1 m/a, kaupunki-ilmastossa 2 3 m/a ja teollisuusilmastossa tätäkin suurempi (Kaunisto 1988). Kaupungeissa ja teollisuusalueilla sinkin korroosiota kiihdyttävät rikkiyhdisteet, jotka yhdessä ilmankosteuden kanssa estävät suojaavien oksidikerrosten muodostumisen ja muuttavat niukkaliukoiset oksidikerrokset vesiliukoisiksi sinkkisulfaatti ja sulfiittikerroksiksi (Harju 1988, Kaunisto 1994). Meri-ilmastossa sinkin syöpymisnopeuteen vaikuttaa ilman kloridipitoisuus. Puhtaassa meri-ilmastossa sinkin korroosionkestävyys on parempi kuin kaupunki-ilmastossa, koska meriveden magnesiumsuolat passivoivat sinkkipintaa estäen kloridien haitallisen vaikutuksen (Harju 1988). Teollisuus-meri-ilmastossa sinkille on määritetty 4 m/a korroosionopeuksia (Kaunisto 1994). ENNUS-Teräs ohjemassa sinkin ja sinkkipinnoitteiden käyttöiän mallintamisessa otetaan huomioon: sinkkipinnoitteen paksuus. sinkkipinnoituksen tyypin (alumiini-rauta-sinkki) vaikutus ja sinkitysmenetelmän vaikutus sekä rakenneratkaisut ja ympäristöolosuhteet Teräksen korroosionkestävyyden parantamiseksi tuotteet yleensä pinnoitetaan, esim. sinkitään ja tarvittaessa vielä maalataan. Pinnoitevaihtoehdon valinnassa tulee aina ottaa huomioon ympäristö, jossa tuotetta käytetään sekä vaadittu kestoikä. Ilman suhteellisen kosteuden olleessaan alle 60 % teräksen korroosio on tavallisesti merkityksetöntä eikä metallipinnoitteita tarvita. Maalaus voi kuitenkin olla tarpeen esim. ulkonäkösyistä johtuen. Toisaalta, jos suhteellinen kosteus on yli 60 % tai on kastumis- ja upotusvaara tai jatkuvaa altistumista kondensoitumiselle, rauta ja teräs altistuvat korroosiolle. Korroosiota lisäävät erityisesti kloridit ja sulfaatit. Myös lämpötila ja lämpötilavaihtelut vaikuttavat korroosioon. 3536 Sinkki- ja sinkkiseospinnoitteiden korroosio on vähentynyt merkittävästi viime vuosina johtuen ilmansaasteiden vähentymisestä. Teräsrakenteiden korroosionestoa sinkki- ja alumiinipinnoitteilla käsittelee standardi SFS-EN ISO Standardissa määritellään myös korroosionopeus keskimääräisen sinkkihäviön perusteella. Toisaalta siinä todetaan, että standardissa ilmoitetut syöpymisnopeudet perustuvat vuosien tietoihin, jolloin ilmansaasteiden määrää oli isompi kuin nykyään ja arvio on, että ilman saastuminen jatkaa vähenemistä. Sinkin syöpyminen standardin SFS-EN ISO 14713:n mukaan rasitusluokassa C1 on 0,1 µm/a, luokassa C2 on 0,1-0,7 µm/a, luokassa C3 0,7 2 µm/a ja luokassa C4 2 4 µm/a. Sinkkipinnoitteen paksuuden täytyy olla riittävä suhteessa käyttökohteeseen ja suunniteltuun käyttöikään. SFS-EN ISO määrittelee tarvittavat pinnoitteen keskimääräiset paksuudet kullakin pinnalla eri ympäristöolosuhteiden ja suunnitellun käyttöiän mukaan. ENNUS-Teräs-ohjelmassa sinkityissä ohutlevyrakenteissa sinkkikerroksen paksuus on 25 µm (vastaa massaa 350 g/m 2 ), sinkityissä ja maalatuissa ohutlevytuotteissa sinkkipinnoitteen paksuus on 20 µm (275 g/m 2 ). Runkorakenteiden kappalekuumasinkityissä teräksissä sinkkikerroksen paksuus on 100 µm (1400 g/m 2 ). Valssatun sinkkikatteen paksuudelle on käytetty arvoa 0,8 mm (800 µm). Katerakenteissa on vaihtoehtona myös korroosionkestävyydeltään erinomainen Aluzink (Galvalume), joka sisältää 55 % alumiinia ja 45 % sinkkiä. Runsaasta alumiiniseostuksesta johtuen Aluzinkin ominaisuudet lähestyvät alumiinia. Taulukossa 8 esitetään erityyppisten sinkkipinnoitteiden ominaisuuksien vertailua korroosionkeston, maalauksen, hitsattavuuden, muovattavuuden suhteen. Taulukossa esitetyt luvut 1-5 tarkoittavat vaihtoehdon edullisuutta verrattuna muihin sinkkipinnoitteisiin. Taulukossa 9 esitetään sinkin ja sinkkipinnoitteiden käyttöikä eri rasitusluokissa. 3637 Taulukko 8. Erityyppisten sinkkipinnoitteiden ominaisuuksien vertailutaulukko, kun pinnoitepaksuus on sama (Lankila, A ja Lyytinen O. 2007, Kuumasinkitys 1/2007, Ruukki Production, R&D, sivut 30-32). Kuumasinkitty Aluzink (Galvalume) Sähkösinkitty Korroosionkesto, pinnoittamaton Korroosionkesto, muovattuna Korroosionkesto, maalattuna Reunakorroosion kesto Muovattavuus Maalin tarttuvuus Hitsattavuus38 Taulukko 9. Sinkin ja sinkkipinnoitteiden käyttöikä. Pinnoite Pinnoitteen paksuus Rasitusluokka Käyttöikä Sinkitty ohutlevy (julkisivu) Valssattu sinkkikate Aluzink (katerakenne) Sinkitty ohutlevy (katerakenne) 20 µm (Sinkkikerroksen massa 275 g/m 2 molemmissa pinnoissa) C2 C3 C4 0,8 mm C2 55 % Al + 45 % sinkkiä 25 µm (Sinkkikerroksen massa 350 g/m 2 molemmissa pinnoissa) C3 C4 C2 C3 C4 C2 C3 C Maalipinnoitteen kestävyys ENNUS-Teräs-malli ja -ohjelma mahdollistavat julkisivuissa ja katteissa käytettyjen PVDF-, polyesteri- ja Pural-maalipintojen sekä runkorakenteissa käytetyn epoksipohjaisen uretaanimaalin käyttöiän ennakoinnin ottaen huomioon maalipinnoitteen tyypin ja tummuusasteen. Muovimaalatun teräsohutlevyjulkisivun ulkopintaan vaikuttavia säätekijöitä ovat ulkoilman lämpötila, suhteellinen kosteus ja ilman epäpuhtaudet sekä auringonsäteily. Ensimmäisessä turmeltumistilassa rasitusolosuhteiden vaikutuksena maalipinnoite vanhenee siinä määrin, että esim. sen värisävy on näkyvästi muuttunut. Samassa yhteydessä myös pinnoitteen suojauskyky on voinut muuttua puutteelliseksi, mutta kyseessä on vielä esteettinen haitta. Muovipinnoitteiden turmeltumisen toinen rajatila on tekninen rajatila. Rajatilassa pinnoite on vanhentunut siinä määrin, että se ei enää suojaa alustan sinkkikerrosta. Muovipinnoitetun ohutlevyn kolmas turmeltumisen rajatila on sinkkikerroksen syöpyminen teräksen pinnalta, siten, että se ei enää suojaa alustan terästä. Neljäs rajatila on rajatila, jonka saavuttamisen jälkeen esim. katto vuotaa eli teräksen korroosio on aiheuttanut reikiä ohutlevyyn. 3839 ENNUS-Teräs-ohjelma käsittele maalipinnoitteiden osalta ensisijaisesti esteettistä rajatilaa. Muovipinnoitteiden materiaaliominaisuuksista tärkein on pinnoitteen murtovenymä ja sen muuttuminen ajan funktiona eri rasitustekijöiden vaikutuksesta. Pinnoite vanhenee myös UV-säteilyn vaikutuksesta, jossa myös tuotteen tummuusasteella on vaikutusta. Toisaalta oikea-aikaisella ja laadukkaasti tehdyllä huoltomaalauksella voidaan pidentää pinnoitteen käyttöikää huomattavasti. Taulukoissa ilmoitetaan maalipinnoitettujen julkisivujen ja katteiden käyttöikä ilman uudelleenmaalausta sekä käyttöiät uudelleenmaalattuna yhteen ja kahteen kertaan. Käyttöiät perustuvat tuotevalmistajan ilmoituksiin. Taulukossa 13 esitetään myös tummuusasteen vaikutus käyttöikään. Taulukko 10. Maalipinnoitettujen teräsjulkisivujen käyttöikä. Pinnoite Pinnoitteen paksuus Rasitusluokka PVDF 27 µm C2 C3 C4 PVDF 40 µm C2 C3 C4 PVDF 60 µm C2 C3 C4 Polyester 25 µm C2 C3 C4 Käyttöikä ilman huoltomaalausta Käyttöikä huoltomaalattuna kerran Käyttöikä 2 kertaa huoltomaalattuna * * Ohjelmaa käsittelee käyttöikiä 100 vuoteen saakka. Jos käyttöikä on yli 100 vuotta, ohjelma muuttaa sen 100 vuodeksi40 Taulukko 11. Maalipinnoitettujen teräskatelevyjen käyttöikä. Pinnoite Pinnoitteen paksuus Rasitusluokka Käyttöikä ilman huoltomaalausta Käyttöikä huoltomaalattuna Käyttöikä 2 kertaa huoltomaalattuna Pural ja mattapural 50 µm C2 C C PVDF 27 µm C C C Mattapolyesteri 35 µm C2 C C Taulukko 12. Maalipinnoitettujen teräsrunkorakenteiden käyttöikä. Pinnoite Sisäkäyttöön tarkoitettu epoksipohjainen polyuretaanimaali Ulkokäyttöön tarkoitettu epoksipohjainen polyuretaanimaali Rasitusluokka C1 C2 C3 C4 C2 C3 C4 Käyttöikä ilman huoltomaalausta Käyttöikä, huoltomaalattuna kerran Käyttöikä, 2 kertaa huoltomaalattuna * Epoksipohjaisen polyuretaanimaalisysteemin koostumus ja kerrospaksuudet ovat: epoksipohja 40 µm + 80 µm epoksi primer + 40 µm polyuretaanimaali (sisäkäyttö). ** Epoksipohjaisen polyuretaanimaalin koostumus ja kerrospaksuudet ovat: epoksipohja 40 µm + 2 x 80 µm epoksi primer + 40 µm polyuretaanimaali (ulkokäyttöön, jossa käyttöikä enemmän kuin 15 vuotta)41 Taulukko 13. Maalipinnoitettujen teräskatelevyjen käyttöikäkerroin johtuen pinnoitteen tummuusasteesta. Pinnoitteen tummuusaste Julkisivut, katteet ja runkorakenteet Kaksoiskuori-julkisivu (lasin takana oleva muovipinnoitettu teräslevy) ei erillistä pinnoitetta 1 1 musta 0,7 0,65 harmaa 0,9 0,85 valkoinen Ilmastorasitusta kestävät teräkset (COR-TEN teräkset) Terästen ilmastollisen korroosion kestävyys paranee merkittävästi, kun niihin lisätään pieniä määriä kromia, kuparia, fosforia, mangaania ja nikkeliä. Näitä niukkaseosteisia teräksiä kutsutaan säänkestäviksi teräksiksi, ja niitä voidaan käyttää ulkoilmassa suojaamattomina eli ilman korroosionestopinnoitteita. Säänkestävien terästen korroosionkestävyys on parhaimmillaan, kun pinta saa vuorotellen kostua ja kuivua. Upotusrasituksessa tai pinnan ollessa jatkuvasti märkä, ne ovat kestävyydeltään samaa luokkaa hiiliterästen kanssa. Säänkestävät teräkset kestävät kohtuullisesti rikkiyhdisteitä, mutta meri-ilmaston kloridit ja maantiesuolasta peräisin olevat kloridit estävät suojaavan patinakerroksen muodostumisen. Rikkidioksi nopeuttaa suojaavan patinakerroksen muodostumista. Puhtaassa maaseutuilmastossa patinoituminen kestää kauemmin kuin kaupunki- ja teollisuusilmastossa. Klorideja säänkestävät teräkset kestävät yhtä huonosti kuin hiiliteräkset. Yleisesti ottaen säänkestävien terästen korroosionopeus on noin puolet hiiliterästen vastaavista arvoista. Suojaavan patinakerroksen syntyminen säänkestäviin teräksiin kestää tavallisesti 3 4 vuotta, minkä aikana pinnasta irtoaa jonkin verran ruostetta. Tämän jälkeen korroosionopeus pienenee pysyvästi. Taulukossa 14 on esitetty ENNUS-Teräs ohjelmassa COR-TEN teräsrakenteiden käyttöikälaskennassa käytetyt kertoimet eri rasitusluokissa. Arvot perustuvat viimeaikaisimpiin julkaistuihin ilmastollisen korroosion koetuloksiin (Kaunisto 1993). 41 Näytä lisää
Tuomas Vesalainen Peltikaton maalaustyön laadunvarmistusmenettely Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) Rakennusalan työnjohto Mestarityö 22.11.2012 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Lisätiedot Kattorakenteiden tuuletus- ja kosteusongelmien korjaaminen
Roope Sell Kattorakenteiden tuuletus- ja kosteusongelmien korjaaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Insinöörityö 19.08.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Lisätiedot HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKENNE Fysikaalinen toimintaperiaate ja vaikutukset sisäilmaan
HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKENNE Fysikaalinen toimintaperiaate ja vaikutukset sisäilmaan HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKENNE 1 Hengittävä puukuiturakenne Fysikaalinen toimintaperiaate ja vaikutukset sisäilmaan 2 Teksti: Lisätiedot Toimivat Katot 2 0 0 7
Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku Lisätiedot VESA PAJUNEN RANTARAKENTAMISEN JULKISIVURAKENTEIDEN SUUNNITTELUN HAASTEITA. Kandidaatintyö
VESA PAJUNEN RANTARAKENTAMISEN JULKISIVURAKENTEIDEN SUUNNITTELUN HAASTEITA Kandidaatintyö Tarkastaja: professori Matti Pentti 23. elokuuta 2012 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikan Lisätiedot ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2168. Tuomo Ojanen & Mikael Salonvaara. Kuivumiskykyiset ja sateenpitävät rakenteet
ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2168 Tuomo Ojanen & Mikael Salonvaara Kuivumiskykyiset ja sateenpitävät rakenteet VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2168 Kuivumiskykyiset ja sateenpitävät rakenteet Tuomo Ojanen Lisätiedot 5 JULKISIVUJEN. Rakennusten lisälämmöneristämistä voidaan. Julkisivujen lisälämmöneristäminen UUDELLEENVERHOAMINEN. Jyri Nieminen
5 JULKISIVUJEN UUDELLEENVERHOAMINEN Jyri Nieminen Julkisivujen lisälämmöneristäminen 5. Julkisivujen uudelleenverhoaminen Rakennusten lisälämmöneristämistä voidaan perustella energiatalouden parantamisella, Lisätiedot PINTAKÄSITTELY YLEISET
siltojen korjaus TERÄSRAKENTEET PINTAKÄSITTELY YLEISET LAATUVAATIMUKSET LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö 3/2015 (korvaa ohjeen 4/01) 1.351 YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 5 2. PINTAKÄSITTELYN LAATUVAATIMUKSET... Lisätiedot Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04017-10 Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Ilpo Kouhia, Jyri Nieminen, Sakari Pulakka Julkinen 1 (45) Raportin nimi Rakennuksen ulkovaipan Lisätiedot Rakennusten elinkaaritekniikka
8 4 8 V T T J U L K A I S U J A Tarja Häkkinen, Sirje Vares, Erkki Vesikari & Vesa Karhu Rakennusten elinkaaritekniikka Tuoteinformaatio käyttöikäsuunnittelun tueksi PERUSTIETO Tuotenimi Kuvaus: dimensiot Lisätiedot T I E D O T T E I T A
1 9 9 1 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Erkki Kokko, Tuomo Ojanen, Mikael Salonvaara, Antti Hukka & Hannu Viitanen Puurakenteiden kosteustekninen toiminta Homekriiteeristö, tarkastelutasot Lisätiedot Tekninen opas Ruostumattoman teräksen käyttö vesikatoissa
Tekninen opas Ruostumattoman teräksen käyttö vesikatoissa 2 3 1 4 7 8 5+6 Rakennussarja, julkaisu 5 Euro Inox Toimitus Euro Inox on eurooppalainen ruostumattoman teräksen markkinointia ja tiedottamista Lisätiedot Toimivat Katot 2 0 0 1
TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TALONRAKENNUSTEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO TRT/1706/2008 MATALAENERGIARAKENTEIDEN TOIMIVUUS Tutkimustuloksia ja suosituksia uusiin lämmöneristys- ja energiankulutusmääräyksiin Lisätiedot Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito
Rakentamisprosessin kosteudenhallinta - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Pekka Seppälä laatupäällikkö Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ rakennusvalvonta 11.11.2013 Lisätiedot Laukaan kunnantalon vesikaton uusiminen
Laukaan kunnantalon vesikaton uusiminen Juuso Haataja Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala KUVAILULEHTI Tekijä(t) Haataja, Juuso Työn nimi Laukaan kunnantalon Lisätiedot Metallipintojen teollinen maalaus
Metallipintojen teollinen maalaus T E C H N O L O G Y T O R E L Y O N Metallipintojen teollinen maalaus T I K K U R I L A O Y I N D U S T R I A L C O A T I N G S Metallipintojen teollinen maalaus Toimituskunta Lisätiedot PITKÄIKÄINEN PUURAKENTEINEN HALLI Toimiva kosteustekniikka ja edullinen elinkaari
TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TUTKIMUSRAPORTTI 124 TALONRAKENNUSTEKNIIKKA Toim. Päivi Myllylä ja Timo Lod PITKÄIKÄINEN PUURAKENTEINEN HALLI Toimiva kosteustekniikka ja edullinen elinkaari Pitkän elinkaaren Lisätiedot BETONIELEMENTTIEN VÄLISTEN LIITOSTEN SUUNNITTELU JA VALMISTUS
BETONIELEMENTTIEN VÄLISTEN LIITOSTEN SUUNNITTELU JA VALMISTUS Rakennusteollisuus RT Tassu projekti Betonielementtien välisten liitosten suunnittelu ja valmistus 3(92) Sisällysluettelo Tiivistelmä 4 Alkusanat Lisätiedot PASI WAHLFORS TUULENSUOJA-ALUSKATERAKENTEEN SOVELTUVUUS SUO- MEN ILMASTO-OLOSUHTEISIIN. Diplomityö
PASI WAHLFORS TUULENSUOJA-ALUSKATERAKENTEEN SOVELTUVUUS SUO- MEN ILMASTO-OLOSUHTEISIIN Diplomityö Tarkastajat: professori Matti Pentti DI Jukka Huttunen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön Lisätiedot www.isover.fi Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy PL 250, Kerkkolankatu 37-39 05801 Hyvinkää e-mail: etunimi.sukunimi@saint-gobain.
ISOVER kuormitusta kestävistä kattoeristeistä on helppo valita kuhunkin käyttöön sopiva lämmöneriste. Käytettävissä on yksinkertainen tuotevalikoima, mikä helpottaa oikean tuotteen valintaa. Käytettävä Lisätiedot Rakennusfysiikan käsikirja Rakennusten kylmäsillat
Rakennusfysiikan käsikirja Rakennusten kylmäsillat Alkusanat Tämä opas käsittelee rakennusosien kylmäsiltoja ja niihin liittyviä ilmiöitä. Oppaan tarkoitus on antaa helposti ymmärrettävää yleistietoa kylmäsiltojen Lisätiedot Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6
Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys Lisätiedot TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ ULKOTILOJEN LAATOITUSTEN KESTÄVYYS
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Rakennustekniikka Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ ULKOTILOJEN LAATOITUSTEN KESTÄVYYS Työn tekijä: Tuomas Väisänen Työn valvoja: Matti Leppä Työn ohjaaja: Jukka Huttunen Lisätiedot JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI
Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betoniparvekkeet - yleiskuvaukset päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi Tampereen teknillinen yliopisto, Lisätiedot Ultralujat rakenne- ja kulutusteräkset - tärkeimmät ominaisuudet suunnittelulle
Ultralujat rakenne- ja kulutusteräkset - tärkeimmät ominaisuudet suunnittelulle CASR-Steelpolis verkostohanke (EAKR) Tekijät: Janne Lämsä, Henri Kiuru Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy Oulun yliopisto Lisätiedot LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari PULVERIMAALAUS JA SEN VERTAILU MÄRKÄMAALAUKSEEN
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari PULVERIMAALAUS JA SEN VERTAILU MÄRKÄMAALAUKSEEN Lappeenrannassa 18.4.2008 Tommi Veiste 0280463 SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI
Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset - suunnitteluohjeet päivitetty 9/2005 DI Matti Lisätiedot Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010
Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu Lisätiedot TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04181-13. Renovation Panel Tuuletusuritetun lisälämmöneristerakenteen kosteustekninen toimivuus
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04181-13 Renovation Panel Tuuletusuritetun lisälämmöneristerakenteen kosteustekninen toimivuus Kirjoittaja: Tuomo Ojanen Luottamuksellisuus: Luottamuksellinen 1 (13) Raportin nimi Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute